284 ARGILE DE CoMBAL 
on y remarquoit die es taches vertes qui n’ont donné au- 
cune couleur à l’eau qu'on a versée dessus: on verra; en effet, 
e cette couleur n'étoit point due au manganèse. 
Etendué d’une suffisante quantité d’eau; lal masse s’est 
dissoute en totalité dans un excès d’acide hydrochlorique. 
La dissolution évaporée à siccité a laissé un résidu de cou- 
leur jaune; ce résidu s’est redissous dans de l’eau aiguisée 
d’acide hydrochlorique, à l’exception d’une matière blanche, 
qui a offert tous les caractères de! la silice, que la potasse 
liquide a dissoute sans résidu sensible, et dont le poids re- 
présentoit 44 parties. | | 
La silice étant séparée, j'ai sursaturé la dissolution par de 
lammoniaque; j'ai obtenu un précipité floconneux, abondant, 
rougeâtre, qu’une dissolution de potasse caustique a séparé 
en deux portions. L'une, dissoute par la potasse, étoit ‘de 
l’alumine; car précipitée par le muriate d’ammoniaque, elle 
s’est redissoute entièrernent dans de la potasse caustique et 
s’est convertie en alun par l'addition d’un excès d’acide sul- 
furique. L'autre portion du précipité, insoluble dans l’alcali, 
a été dissoute aisément par l'acide hydrochlorique étendu 
d’eau, à l’aide de la chaleur, et cette dissolution a donné un 
précipité bleu pur par l'hydrocyanate triple de potasse. C'é- 
toit donc de l’oxide de fer. 
L’alumine obtenue SE a og 20 parties et l’oxyde de 
fer 10. 
Après la séparation de l’alumine et de l’oxyde de fer, la 
dissolution contenoit encore deux substances, de la chaux 
et de la magnésie en petite quantité. © # 
L’oxalate d’ammoniaque a formé un précipité d’ ëxhlhte 
